TCVN6415-18:2016

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-18:2016 (EN 101:1991) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ cứng bề mặt theo thang Mohs TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-18:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP TH Ử PH Ầ N 18: XÁC ĐỊNH Đ Ộ CỨNG B Ề M Ặ T THEO THANG MOHS Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 18: Determination of scratch hardness of surface according to Mohs' scale Lời nó i đầu TCVN 6415-18:2016 thay th ế TCVN 6415-18:2005 . TCVN 6415-18:2016 tương đương EN 101:1991. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6415-1÷18:2016 Gạch gốm ốp, l á t - Phương ph á p thử , bao gồm các phần sau: - TCVN 6415-1:2016 (ISO 10545-1:2014) Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm; - TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) Phần 2: X á c định k í ch thước và chất lượng b ề mặt; - TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) Ph ầ n 3: X á c định độ hút nước, độ x ố p biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và kh ố i lượng thể tích; - TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014) Phần 4: X á c định độ bền uốn và lực uốn gãy ; - TCVN 6415-5:2016 (IS O 10545-5:1996) Phần 5: X á c đị nh độ bền va đập bằng cách đo h ệ số phản hồi; - TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) Phần 6: Xác định độ b ề n mài mòn sâu đ ố i với gạch không phủ men; - TCVN 6415-7:2016 (IS O 10545-7:1996) Ph ầ n 7: X á c đị nh đ ộ bền mài mòn b ề mặt đ ối với gạch phủ men; - TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014) Ph ầ n 8: X á c đ ị nh h ệ số gi ã n nở nhiệt d ài; - TCVN 6415-9:2016 (ISO 10545-9:2013) Ph ầ n 9: Xác đ ị nh đ ộ b ề n s ố c nhiệt ; - TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995) Phần 10: Xác định h ệ số gi ã n n ở ẩm; - TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) Phần 11: X á c định độ bền rạn men đối với gạch men; - TCVN 6415-12:2016 (ISO 10545-12:1995) Phần 12: X á c định độ b ề n băng giá; - TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13:1995) Phần 13: X á c định độ bền hóa học; - TCVN 6415-14:2016 (ISO 10545-14:2015) Phần 14: Xác đị nh độ bền ch ố ng b á m b ẩ n; - TCVN 6415-15:2016 (IS O 10545-15:1995) Ph ầ n 15: X á c định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men; - TCVN 6415-16:2016 (ISO 10545-16:2010) Ph ầ n 16: X á c đ ị nh sự khác biệt nhỏ về màu; - TCVN 6415-17:2016 Phần 17: Xác đị nh h ệ số ma sát; - TCVN 6415-18:2016 (EN 101:1991) Ph ầ n 18: X á c đ ịnh độ cứng b ề mặt theo thang Mohs. TCVN 6415-18:2016 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đ ề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP TH Ử - PH Ầ N 18: XÁC ĐỊNH Đ Ộ CỨNG B Ề M Ặ T THEO THANG MOHS Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 18: Determination of scratch hardness of surface according to Mohs' scale 1 Phạm vi áp dụng Ti ê u chuẩn này quy định phương pháp xác đ ị nh độ cứng vạch b ề mặt theo thang Mohs cho các loại gạch gốm ốp, lát phủ men hoặc không phủ men. 2 Nguy ê n tắc Việc xác đ ị nh độ cứng vạch b ề mặt theo thang Mohs được ti ế n hành b ằ ng cách dùng tay vạch những khoáng chu ẩ n l ê n b ề mặt của viên gạch. 3 Khoáng chuẩn Độ cứng thang Mohs Talc (talc) 1 Thạch cao (gypsum) 2 Canxit (ca lci te) 3 Fluorit (fluorspar) 4 Apat i t (apatite) 5 Trường thạch (felspar) 6 Thạch anh (quartz) 7 Topaz (topaz) 8 Corun (corundum) 9 Kim cương (diamond) 10 4 Mẫu thử Chuẩn b ị ít nh ấ t 3 viên gạch nguy ê n. 5 Cách ti ế n hành Đặt mẫu th ử lên b ề mặt phẳng chắc chắn, mặt men hoặc mặt ch í nh quay lên. Dùng tay vạch cạnh sắc của khoáng chuẩn lên b ề mặt mẫu thử với một lực vừa phải, đều đ ề u. Lặp lại quá tr ì nh này 4 lần với những khoáng chuẩn khác nhau (sử dụng khoáng chuẩn có độ cứng từ th ấ p đến cao hoặc n ế u biết độ cứng sơ bộ c ủ a mẫu thử th ì có th ể loại bớt phép thử đối với khoáng chuẩn có độ cứng thấp và thử ngay vào khoáng chuẩn có độ cứng gần với mẫu thử) cho đ ế n khi phát hi ệ n b ề mặt mẫu có v ế t xước th ì dừng lại ki ể m tra b ằ ng mắt thường hoặc sử dụng k í nh mắt đảm bảo thị lực. Đối với từng vi ê n gạch, ghi l ạ i độ cứng cao nh ấ t theo thang Mohs c ủ a khoáng chuẩn đã v ạ ch được (mỗi vi ê n không nh iề u hơn 1 v ế t xước tr ê n b ề mặt). Trường hợp bề mặt của vi ê n gạch có độ cứng thay đổi th ì l ấ y giá trị độ cứng thang Mohs th ấ p nh ấ t. 6 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm bao gồm í t nh ấ t các thông tin sau: a) viện dẫn ti ê u chuẩn này; b) mô t ả các vi ê n gạch; c) độ cứng theo thang Mohs của từng vi ê n gạch.